( ioo3 ) 



et de soufre dont tous les mérallurgistes connaissenl l'influence. Eu combi- 

 nant svuthétiquenienl le fer avec de petites quantités de silicium, de soufre, 

 de phospliore, d'arsenic, j'ai obtenu des fontes sans carbone qui peuvent 

 être comparées aux fontes véritables. 



» Il résulte doue de tous ces faits que, dans l'aciération, l'azote intervient 

 nécessairement ; il est donné par l'air, par le cliarbon, quelquefois par le fer 

 et toujours par la ionte. 



» Lorsqu'on sait que le charbon pur n'acière pas, que le charbon de bois 

 faiblement azoté acière avec lenteur, qu'im composé cyanure, contenant à 

 la fois du carbone et de l'azote, acière instantanément; lorsqu'on reconnaît, 

 d'une autre part, que, sous l'influence d'une même force carburante, l'acié- 

 ration est proportionnelle à la quantité d'azote que l'on introduit dans le 

 métal, je ne comprends pas qu'on vienne nier encore l'utilité de l'azote 

 dans l'aciération : il me semble que les démonstrations que j'ai données ont 

 presque une rigueur mathématique. 



1) Mais dans foules les discussions relatives à la constitution de lacier, il ne 

 faut pas oublier ce que j ai dit dans mes premières publications, c'est qu'il existe 

 plusieurs espèces d'acier dans lesquelles les éléments constitutifs peuvent être rem- 

 placés en totalité ou en partie par des corps qui ont avec eux de l'analogie. 



» Si on parvenait à produire un acier véritable, présentant toutes les 

 qualités que l'industrie exige dans l'acier et ne contenant |)as d'azote, ce 

 qui me paraît, je dois le dire, presque impossible, il y aurait donc lieu de 

 rechercher si ce composé ne retiendrait pas un corps pouvant remplacer 

 l'azote, comme le phosphore qui, en s'introduisant dans le fer en faible 

 proportion, produit un fer à grains entièrement comparable au fer azoté. 



» Constatation de l'azote dans l'acier. — J'ai dit, dans mes commimications 

 précédentes, cpie l'on pouvait constater dans l'acier la présence de l'azote: 



» i" En traitant l'acier par un acide : cette réaction produit une liqueur 

 qui contient souvent un sel ammoniacal et un résidu brun qui est lui-même 

 azoté ; 



» 1° En faisant passer au rouge un courant d'hydrogène sur l'acier qui 

 perd alors son azote à l'état d'ammoniaque ou de cyanhydrate d'ammo- 

 niaque. 



» Cette seconde expérience a donné lieu à des critiques qu'il m'est bien 

 facile de réfuter. 



» Quelques expérimentateurs ont fait passer de l'hydrogène sec sur de 

 lacier et n ont pas obtenu de désaciération; d'autres ont réalisé la désa- 

 ciération en ne dégageant que des quantités insignifiantes d'ammoniaque. 



i3i.. 



